1690 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



dans certains aciers au silicium. A 10 pour 100 d'étain, les taches blanches sont plus 

 importantes; maison n'a \>ai tracée de graphite. Tout le carbone est à l'élal de caibure 

 de fer. 



En résumé, Félain commence pat entrer en solution dans le l'ei- et se sépare sous 

 forme d'un composé défini, lorsqu'il y a saturation; le carbone est toujours à l'état de 

 carbure de fer, du moins pour une teneur ne dépassant pas 10 pour 100 d'étain. Les 

 aciers à Félain ne sont plus susceptibles d'être laminés dès que la teneur en étain 

 dépasse i pour 100; ils sont alors extrêmement durs et fragiles. Le recuit a même 

 influence sur ces aciers que sur les aciers ordinaires; dans aucun cas nous n'avoiis eu 

 à noter la précipitation du carbone à l'état de graphite. La trempe rie produit de la 

 martensite que là où préexiste la perlile, il semble donc que la solution fer-stanriUre 

 de fer ne dissout pas le carbone. 



Aciers au titane. — Nous avons étudié des aciers au titane contenant jusqu'à 

 g pour 100 de ce métal; leS uns renfermaient peu de carbone, et les autres envii-on 

 0,700; dans tous les cas nous avons trouvé à ces aciers même constitution qu'aux 

 aciers ordinaires; la micrographie paraît donc indiquer que le titane entre en solution 

 dans le fer. 



Lés essais mécaniques ne montrent aucune amélioration très sensible des qUàlilék de 

 l'acier; toutefois, dans les aciers à haute teneur en carbone, on note une charge de 

 rupture plus élevée que pour les aciers ordinaires; il semble d'ailleurs que la ferrite 

 de ces aciers est beaucoup plus dure que celle des aciers au carbone ordinaire, comme 

 si tout le litane s'y était concentré; c'est ainsi que nous avons obtenu les résultats 

 suivants : 



Composiiion. 



0,122 o,4i5 



o, 187 1)39 



o, iSg 2 ,57 



0,760 o,325 



0,611 2,57 



o,635 4,63 



o,65o 8,71 117,5 



Le recuit agit sur ces aciers comme sur les aciers ordinaires; la trempe modifie ces 

 aciers comme des aciers au carbone, en présentant cependant une différence dans les 

 propriétés mécaniques plus sensible que dans les aciers au carbone ordinaires. 



En résumé, l'étude micrographique, aussi bien que l'étude des propriétés mécaniques 

 des aciers au titane, inoiilrë cjue ce mêlai a une influence très faible sur les pf-bprtétés 

 des aciers et que ces alliages ne présentent aucun intérêt industriel. 



Aciers au cobalt. — Nous avons étudié des aciers renfermant jusqu'à 60 pour 100 

 de cobalt, tous ces échantillons sans exception sont perliliques, le cobalt n'amène 

 aucune transformation dans la microstruclure des alliages fer-carbone. Les propriétés 

 mécaniques sont d'ailleurs très peu modifiées, toutefois la charge de rupture et les 

 limites élastiques croissent lentement tandis que les allongements et les strictions se 



